-288- 



Mineralogie. 



variable Zusammensetzung infolge von Mischkristallbildung zeigt. Es 

 wären alsdann streng genommen die Kristallisationsbahnen im Felde des 

 Cordierits keine geraden Linien . die vom darstellenden Punkte A (s. die 

 obenstehende Figur) ausstrahlen , sondern Kurven , welche sich von den 

 Punkten B. C, D. E aus ergeben; die Maxima m, und m 2 auf 2— 3 bezw. 

 1 — 5 müssen jedenfalls aber nur sehr flach ausfallen. Das vollständige 

 Temperatur-Konzentrationsdiagramm des Systems zeigt die Figur 1 . 



Die natürlichen unzersetzten Cordieritkristalle enthalten z. T. 2—3 ° 

 Wasser, andere sind ganz oder fast wasserfrei (s. Oppenheimer, Heidelb. 

 Med. Nat. Ver. N. F. 13. 1914. 257; Buching, dies. Jahrb. 1901. 1. -72-). Nach 

 Abzug des Wassers nähern sich alle der Formel 2 (Mg, Fe) . 2 Al 2 3 . 5 Si 2 . 

 Ein bei 1140° geschmolzener Cordierit lieferte Glas + Sillimanit; wasser- 

 haltiger Cordierit, auf 600° 5 Minuten lang erhitzt, veränderte seinen 

 mittleren Brechungsindex um — 0.010. Die isomorphe Vertretbarkeit der 

 Magnesia durch Eisenoxydul verändert wahrscheinlich das System durch 

 Eintritt dieser neuen Komponente nicht unerheblich. Es dürfte wohl sogar 

 bei starkem Vorherrschen der letzteren das Cordieritfeld ganz verschwinden, 

 so daß das Korundfeld mit dem Olivinfeld zusammenstößt, ohne daß dessent- 

 halben der Korund als frühe magmatische Ausscheidung aufzutreten brauchte, 

 wenn ein trockenes Magma peridotitische Zusammensetzung hätte. 



W. Eitel. 



J. B. Ferguson und H. E. Merwin : Das Dreistoffsystem 

 CaO— MgO— Si0 2 . (Am. J. Sei. (4.) 48. 1919. 81-123. — Dazu dies. 

 Jahrb. 1921. I. - 131 -.) 



Die in diesem System auftretenden Kristallarten zeigt folgende 

 Übersicht (Tabelle I siehe p. -290- und -291-). 

 Über die binären Teilsysteme siebe 

 System CaO— Si0 2 : G. A. Rankin, Am. J. Sei. (4.) 89. 1915. 1—79; Zs. 



anorg. Ch. 92. 1915. 213—296: Ref. dies. Jahrb. 1916. II. - 26 - ff. 

 System MgO— Si 2 : 0. Andersen und N. L. Bowen. Zs. anorg. Ch. 87. 



1914. 283: Ref. dies. Jahrb. 1915. II. -15- ff. 

 System CaO— MgO: G. A. Rankin und H. E. Merwin. Zs. anorg. Ch. 96. 

 1916. 291—316; Ref. dies. Jahrb. 1917. -263—265-. 

 Das temäre Zustandsdiagramm gibt Fig. 1 wieder. Die darin ent- 

 haltenen invarianten Punkte sind in Tabelle II zusammengestellt; die Figur 

 ist zwecks besserer Übersicht in Molekularprozenten entworfen. Die 

 Angaben der Tabelle II (p. 292) sind in Gew.- ; gegeben. 



Das Feld der Mischkristalle des Pseudowollastonits erstreckt sich auf 

 ein Gebiet, welches einerseits von der Seitenlinie CaSiO, — CaO. anderer- 

 seits von der Linie Ca Si 3 — Ca . Mg . 2 Si 2 und einer Linie von den 



1 Versehentlich ist für Sillimanit die Zusammensetzung Al 3 7 .Si0 2 

 angeschrieben, es muß heißen Al 2 3 . Si0 2 . Bei dem Punkte des Cordierits 

 muß es heißen 2 Mg . 2 Al 2 3 . 5 Si 2 . 



